标题：夹丝玻璃
基本介绍
夹丝玻璃也称防碎玻璃和钢丝玻璃。在压延生产工艺过程中是将丝网压入半液态玻璃带中而成型的一种特殊玻璃。优点是较普通玻璃强度高，玻璃遭受冲击或温度剧变时，使其破而不缺，裂而不散，避免棱角的小块碎片飞出伤人，如火灾蔓延，夹丝玻璃受热炸裂时，仍能保持固定状态，起到隔绝火势的作用，故又称防火玻璃。缺点是在生产过程中，丝网受高温辐射容易氧化，玻璃表面有可能出现“锈斑”一样的黄色和气泡。夹丝玻璃常用于天窗、天棚顶盖，以及易受震动的门窗上。
特点特性
防火性  夹丝玻璃夹丝玻璃即使玻璃被打碎，线或网也能支住碎片，很难崩落和破碎。即使火焰穿破的时候，可遮挡火焰和火粉末的侵入，有防止从开口处扩散延烧的效果。
按日本建筑标准法第64条，对防火门做了规定。外壁开口部必须防止火焰的扩散延烧。采用夹丝玻璃与乙种防火门的框架相结合，可以作为乙种防火材料使用。安全性夹丝玻璃能防止碎片飞散。即使遇到地震、暴风、冲击等使玻璃破碎时，碎片也很难飞散，所以与普通玻璃相比，不能造成碎片飞散伤人。防盗性普通玻璃很容易打碎，所以小偷可以潜入进行非法活动，而夹丝玻璃则不然。即使玻璃破碎，仍有金属线网在起作用，所以小偷不可能。轻易进行偷盗。夹丝玻璃的这种防盗性，给人们心理上带来了安全感。
由于夹丝玻璃体内有金属丝或网，所以夹丝玻璃的整体性有很大提高。破坏时避免整体崩碎，因而具有一定的防火作用和安全效果。夹丝玻璃的缺点是透视性不好，因其内部有丝网存在，对视 觉效果有一定干扰，其次在玻璃边部裸露的金属丝易被腐蚀。夹丝、夹网玻璃的安全性体现在破坏时仍保持整体性，玻璃的碎片会在属丝牵拉下不散，减少了对人体的伤害。可以使用于天窗、屋顶、室内隔断和其他易造成碎片伤人的场合。此外由于夹丝网玻璃不易洞穿，用于门窗玻璃亦有一定的防盗作用。夹网玻璃还可作为二级门窗防火材料使用。普通玻璃在火灾发生时易受热破裂而碎落，造成空气流动和火灾蔓延。夹丝网的玻璃在火灾中虽然产生炸裂，但由于有金属丝或网的支撑而不会崩落洞穿，可在相当程度上保持整体性，防止了空气的流动，对火灾蔓延有较好的阻作用。夹丝、夹网玻璃还适用于防震的场合，如对地震防护要求较高的建筑和有工业振动的厂房等建筑。夹丝、夹网玻璃改善了平板玻璃易碎的脆性性质，是一种价格低廉，应用广泛的建筑玻璃.
用途分类
（1）按着建筑法规定，夹丝玻璃用于防止火灾。　一是  夹丝玻璃门夹丝玻璃在剪断时，切口部分容易坏。切口部分的强度约为普通玻璃的一半，因此和普通玻璃比，更容易产生热断裂现象。
二是夹丝玻璃的线网表面是经过特殊处理的，一般不易生锈。可切口部分是处于无处理状态，所以遇水有时会生锈。如果严重时，由于体积膨胀，切口部分可能产生裂化，降低边缘的强度。这就是造成热断裂的原因。 [1]
制作工艺
夹丝玻璃是采用压延工艺生产出来的一种安全玻璃。成卷的金属丝网由供网装置  夹丝玻璃窗2展开后送往熔融的玻璃液中，随着玻液一起通过上、下压延辊后制成夹丝玻璃。夹丝玻璃中的金属丝网网格形状一般为方形或者六角形，而玻璃表面可以带花纹，也可以是光面。夹丝玻璃厚度一般为6-16mm（不含中间丝的厚度），安全玻璃可在建筑物顶棚等场合使用。
加工范围
平型夹层：厚度 6～40mm 
最小：70mm×150mm 最大：2650×6500mm弯型夹层：厚度 6～30mm 
最小规格：300×400mm 最大规格2000×3000mm
最大弓高：400mm
应用范围：夹丝玻璃装饰性很强，普遍应用于工程家装，如背景、隔断、玄关、屏风、门窗等。
标准规范
主题内容夹  夹丝玻璃丝玻璃
本标准规定了夹丝玻璃的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输及贮存要求。适用范围本标准适用于镶嵌在建筑物的门、窗、隔墙以及防火、防震等用途的夹丝玻璃。[2]引用标准GB 12513 镶玻璃构件耐火试验方法
GB J45 高层民用建筑防火设计规范术语3.1 夹丝压花玻璃：在压延过程中夹入金属丝或网，一面压有花纹的平板玻璃。
3.2 夹丝磨光玻璃：表面进行磨光的夹丝玻璃。产品分类4.1 产品分为夹丝压花玻璃和夹丝磨光玻璃两类。
4.2 产品按厚度分为：6，7，10mm。
4.3 产品按等级分为：优等品、一等品和合格品。
4.4 产品尺寸一般不小于600mm×400mm，不大于2000mm×1200mm。技术要求5.1 丝网要求夹丝玻璃所用的金属丝网和金属丝线分为普通钢丝和特殊钢丝两种，普通钢丝直径为0.4mm以上，或特殊钢丝直径为0.3mm以上。夹丝网玻璃应采用经过处理的点焊金属丝网。
5.2 尺寸偏差长度和宽度允许偏差为±4.0mm。
5.3弯曲度
5.3.1 夹丝压花玻璃应在1.0%以内。  夹丝玻璃5.3.2 夹丝磨光玻璃应在0.5%以内。
5.4 玻璃边部凸出、缺口、缺角和偏斜玻璃边部凸出、缺口的尺寸不得超过6mm，偏斜的尺寸不得超过4mm。一片玻璃只允许有一个缺角，缺角的深度不得超过6mm。试验方法6.1 尺寸偏差测定用精确到1mm的钢卷尺测量。
6.2 厚度测定用精确到0.01mm的千分尺在玻璃每边中点测量。其中夹丝压花玻璃的厚度是指表面花纹的最高点至背面的距离。
6.3 弯曲度测定将试样垂直立放，当弯曲成弓形时，用精确到 1mm的金属直尺和精确到0.01mm的金属塞尺测量弦长和相对应的弓高。呈波形时，测量波峰到波峰（或波谷到波谷）的距离和相对应的峰高（或谷深），按下式计算弯曲度C：
C=H/L×100 式中：
C——弯曲度，%；
H——弓高、峰高（或谷深），mm；
L——弦长、相邻波峰间距（或相邻波谷间距），mm。
6.4 玻璃边部凸出、缺口、偏斜及缺角的测定。用精确到1mm的钢直尺测量玻璃边部凸出和缺口。偏斜用边长1m的直角尺放在玻璃上，使角顶点和一边与玻璃边对齐，测量直角尺另一边与玻璃板边的最大距离。缺角深度是沿角平分线从角顶向内测量。
6.5 外观质量的测定在较好的自然光线或散射光照明条件下，距样品正面600mm处目测检验。
6.6 防火性能测定按GB 12513进行检验。[3]
夹丝玻璃的质量标准
1、分类：产品分为夹丝压花玻璃和夹丝磨光玻璃两类；按厚度分为6mm、7mm、10mm;按等级分为优等品、一等品和合格品。产品尺寸一般小于600mm×400 mm,不大于2000mm×1200mm。
2、技术要求：
① 丝网要求：夹丝玻璃所用的金属丝网和金属丝网分为普通钢丝和特殊钢丝两种，普通钢丝直接为0.4mm以上，特殊钢丝直径为0.3mm以上。夹丝网玻璃因经过处理的点焊金属丝网。
② 尺寸和厚度偏差：尺寸偏差，长度和宽度允许偏差为±4.0mm.厚度允许偏差符合表1规定。
③ 弯曲度：夹丝压花玻璃应在1.0%以内；夹丝磨光玻璃应在0.5%以内。玻璃边部凸出、缺口和偏斜玻璃边部凸出、缺口的尺寸不得超高6mm，偏斜的尺寸不得超过4mm。一片玻璃只允许有一个缺口，缺口深度不得超过6mm。
④ 外观质量：产品外观质量应符合下表2规定。
表1
厚度
允许偏差范围
优等品
一等品、合格品
6
±0.5
±0.6
7
±0.6
±0.7
10
±0.9
±1.0
表2[4]
项目
说明
优等品
一等品
合格品
气泡
直径3~6mm的圆泡，每平方米面积允许个数/个
5
数量不限，但不允许密集
长泡，每平方米面积内允许个数/个
2（长6~8mm）
10(长6~10mm)
10（长6~10mm）
4（长10~20mm）
花纹变形
花纹变形程度
不允许有明显花纹变形
不规则
异物直径
破坏性的
不允许
0.5~2mm非破坏性的，每平方米面积内允许个数/个
3
5
10
裂纹
目测不能识别
不影响使用
磨伤
轻微
不影响使用
金属丝
金属丝夹入玻璃内状态
应完全夹入玻璃内，不得露出表面
脱焊
不允许
距边部30mm内不限
距边部100mm内不限
段线
不允许
街头
不允许
目测不能看见
主：密集气泡是指直接100mm圆面积内超过6个。
运输包装
1．夹丝玻璃采用集装箱、集装架或木箱包装，每片玻璃用塑料袋或纸包装，玻璃和包装箱之间用不易引起玻璃划伤的轻软材料填实，每个包装箱外应标明“朝上、小心轻放”等字样和玻璃的厚度  夹丝玻璃、规格、种类或商标等标志。
夹丝玻璃
2．夹丝玻璃在运输时，玻璃不得平放或斜放，长度方向应与车辆运输方向相同，并有防雨设施。玻璃在搬运时，应避免与硬物碰撞，以免损坏玻璃。暂时不用的产品应贮存在干燥的室内，要竖立放置在A字货架上，与垂直面成5-100倾斜，并用绳子固定好。
3．夹丝玻璃安装前应避免高温曝晒、高温雨淋等气候环境，施工现场的玻璃要贮存在通风、干燥的地方，遇到天气突变、大雨时施工人员应及时检查现场，防止玻璃包装箱浸水而造成夹丝玻璃边部渗水变色。
4．夹丝玻璃在安装过程中切忌野蛮安装，轻拿轻放、用力均匀。窗框应选用精度高的、不易生锈的产品，同时应充分考虑玻璃和框架材料的热膨胀系数的不同，留有余地。玻璃和窗框的尺寸要匹配，玻璃宜小不宜大，但又要使玻璃咬口深度与窗框槽深度符合要求。采用四面装框的方式，在设计时要考虑易于迅速排除雨水和结露水。保持玻璃干燥。
5．金属框架不能直接与玻璃接触，玻璃与框架间应选用优质的密封材料充填，并注意密封材料与PVB膜的相溶性。建议采用有机硅橡胶或聚硫橡胶类密封材料。安装设计、施工操作要符合国家强制性行业标准JGJ113-97<建筑玻璃应用技术规程>的规定要求。
注意事项
1．夹丝玻璃采用集装箱、集装架或木箱包装，每片玻璃用塑料袋或纸包装，玻璃和包装箱之间用不易引起玻璃划伤的轻软材料填实，每个包装箱外应标明“朝上、小心轻放”等字样和玻璃的厚度、规格、种类或商标等标志。
2．夹丝玻璃在运输时，玻璃不得平放或斜放，长度方向应与车辆运输方向相同，并有防雨设施。玻璃在搬运时，应避免与硬物碰撞，以免损坏玻璃。暂时不用的产品应贮存在干燥的室内，要竖立放置在A字货架上，与垂直面成5-100倾斜，并用绳子固定好。
3．夹丝玻璃安装前应避免高温曝晒、高温雨淋等气候环境，施工现场的玻璃要贮存在通风、干燥的地方，遇到天气突变、大雨时施工人员应及时检查现场，防止玻璃包装箱浸水而造成夹丝玻璃边部渗水变色。
4．夹丝玻璃在安装过程中切忌野蛮安装，轻拿轻放、用力均匀。窗框应选用精度高的、不易生锈的产品，同时应充分考虑玻璃和框架材料的热膨胀系数的不同，留有余地。玻璃和窗框的尺寸要匹配，玻璃宜小不宜大，但又要使玻璃咬口深度与窗框槽深度符合要求。采用四面装框的方式，在设计时要考虑易于迅速排除雨水和结露水。保持玻璃干燥。
5．金属框架不能直接与玻璃接触，玻璃与框架间应选用优质的密封材料充填，并注意密封材料与PVB膜的相溶性。建议采用有机硅橡胶或聚硫橡胶类密封材料。安装设计、施工操作要符合国家强制性行业标准JGJ113-97<建筑玻璃应用技术规程>的规定要求。
加工范围
平型夹层：厚度 6～40mm 
最小：70mm×150mm 最大：2650×6500mm弯型夹层：厚度 6～30mm 
最小规格：300×400mm 最大规格2000×3000mm
最大弓高：400mm
应用范围：夹丝玻璃装饰性很强，普遍应用于工程家装，如背景、隔断、玄关、屏风、门窗等。
保养常识
用玻璃制作的家居产品固然漂亮，但也要小心呵护。以下是经  夹丝玻璃窗验人士总结出的几条保养方法：
1.平时不要用力碰撞玻璃面，为防玻璃面刮花，最好铺上台布。
2.日常清洁时，用湿毛巾或报纸擦拭即可，如遇污迹可用毛巾蘸啤酒或温热的食醋擦除，忌用酸碱性较强的溶液清洁。
3.有花纹的毛玻璃一旦脏了，可用蘸有清洁剂的牙刷，顺着图样打圈擦拭即可去除。此外，也可以在玻璃上滴点煤油或用粉笔灰和石膏粉蘸水涂在玻璃上晾干，再用干净布或棉花擦，这样玻璃既干净又明亮。
4.玻璃家具最好安放在一个较固定的地方，不要随意地来回移动；要平稳放置物件，沉重物件应放置玻璃家具底部，防止家具重心不稳造成翻倒。
5.使用保鲜膜和喷有洗涤剂的湿布也可以让时常沾满油污的玻璃“重获新生”。首先，将玻璃全面喷上清洁剂，再贴上保鲜膜，使凝固的油渍软化，过十分钟后，撕去保鲜膜，再以湿布擦拭即可。玻璃上若有笔迹，可用橡皮浸水摩擦，然后再用湿布擦拭；玻璃上若有油漆，可用棉花蘸热醋擦洗；用清洁干布蘸酒精擦拭玻璃，可使其亮如水晶。[5]